179 
[5] 
Ueber das Verhalten des Eisenoxydes bei hohen Temperaturen. 
5) 04975 Gr. Eisenoxyd und 3‘5 Gr. Borax 4 Stunden erhitzt, 
brauchten 12'8 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 
20-858 Proc. 
6) 0'5415 Gr. Eisenoxyd und 3‘5 Gr. Borax 4 Stunden erhitzt, 
brauchten 4'0 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 
5 - 982 Proc. 
V. Versuchsreihe. 
1) 0-5019 Gr. Eisenoxyd mit 3’5 Gr. Borax l x / 2 Stunden im 
Porzellanrohr erhitzt, brauchten 2 Cc. Chamäleon. Menge des veränder- 
ten Eisenoxydes 3"226 Proc. 
2) 0-5065 Gr. Eisenoxyd mit 3'5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, brauchten 
0‘8 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 1-273 Proc. 
3) 0'5138 Gr. Eisenoxyd mit 3"5 Gr. Borax lV a Stunden erhitzt, 
brauchten l - 4 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 
2"206 Proc. 
4) 0’5023 Gr. Eisenoxyd mit 3"5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, 
brauchten 1 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 
P605 Proc. 
5) 0-6843 Gr. Eisenoxyd mit 3"5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, 
brauchten 07 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 
0-818 Proc. 
Die durch Zusammenschmelzen des Eisenoxydes mit Borax erhal- 
tene Masse war sowohl bei den im Porzellanrohr, als bei den im 
schwerschmelzbaren Glasrohr ausgeführten Versuchen von dunkelbrau- 
ner Farbe, durchsichtig und von kleinen Gasbläschen durchsetzt; das 
Aufschlüssen der Masse durch verdünnte Schwefelsäure im zugeschmol- 
zenen Glasrohr ging nur langsam vor sich, besonders schwierig waren 
kleine glitzernde Blättchen in Lösung zu bringen, welche in der Flüs- 
sigkeit zum Vorschein kamen, sobald die Aufschliessung begann. Diese 
Blättchen zeigten bei der mikroskopischen Untersuchung das Aussehen 
des krystallisirten Eisenoxydes; die Bildung desselben beim Zusammen- 
schmelzen von Eisenoxyd mit Borax wurde schon von C. v. Hauer 1 ) 
beobachtet. 
VI. Versuchsreihe. 
P0023 Gr. Epidot mit 2-5 Gr. Borax 4 Stunden im schwer- 
schmelzbaren Glasrohr erhitzt, brauchten 3 - 2 Cc. Chamäleon; davon 
entfallen nach dem Control-Versuche auf das im Epidot enthaltene 
Eisenoxydul 07 Cc. 
Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen = 0"52 Proc., 
nach dem Glühen 2-337 Proc. 
Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes 13" 74 Theile in 
Eisenoxydul verwandelt. 
VII. Versuchsreihe. 
1) 1-0466 Gr. Epidot mit 2‘5 Gr. Borax 1V 2 Stunden im Por- 
zellanrohr erhitzt, brauchten 2 Cc. Chamäleon; davon entfallen nach 
dem Control- Versuche auf das im Epidot enthaltene Eisenoxydul 0'7 Cc. 
9 Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie von Liebig und Kopp, 
Jahrgang 1854, pag. 362. 
